280 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



En admettant que le spiral exige une correction 

 moyenne de 1 1 secondes par degré et par jour, on 

 trouve pour les balanciers de construction usuelle, en 

 tenant compte de l'effet propre du bras, 



d'où 



12.3 -^6^ 



- 8200 



Faisant comme à l'ordinaire Q = ]o, il vient S = 051 . 

 On trouve aisément que la part du déplacement radial 

 du point d'attache de la lame, dans l'erreur secondaire, 

 est environ moitié moindre ; celle due à la variation du 

 moment d'inertie du bras est encore beaucoup plus 

 petite. 



Nous voyons donc que l'action du balancier acier- 

 laiton est sensiblement linéaire, pour la raison que les 

 coefficients b, pour ces deux métaux, sont presque iden- 

 tiques. 



Pour obtenir un effet moyen progressif, il est néces- 

 saire que &J-6, soit positif, et d'autant plus grand, pour 

 un effet donné, que «^-a, est lui-même plus grand. 



En particulier, si l'on veut que la variation d'un spi- 

 ral d'acier soit complètement compensée, on fera en 

 sorte que la quantité S soit égale à 2,5 environ pour 

 = 15. Les aciers au nickel associés aux métaux 

 usuels nous donnent bien des moyens d'atteindre ce 

 résultat. Le coefficient du terme quadratique de la dila- 

 tation variant depuis une valeur positive très grande 

 jusqu'à une valeur négative, il suffira de choisir parmi 

 eux, soit pour la partie extérieure, soit pour la partie 

 intérieure de la lame, un alliage donnant avec tout autre 

 métal ou alliage un quotient caractéristique convenable. 



